( 106) 
gène, furent suivies, après l'expulsion du gaz, des retraits mentionnés en 
regard : 
Allongement. Retrait. 
i mm mm 
EU EXperne he... r 9:77 9:70 
2° » e peer 5,765 -Ga 
3e MOTTE a eh res 36 3,14 
4° » nur ee 3,482 4,95 ; 
23,99 
» Le fil de palladium, qui dans l’origine mesurait 609"",144, a subi, 
après quatre décharges successives d’hydrogène, une contraction per- 
manente de 23%, 09, c’est-à-dire une diminution de 5,9 pour roo sur sa 
longueur primitive. Avec une autre portion de fil, après plusieurs dé- 
charges, la contraction s'éleva jusqu’à 15 pour 100 de la longueur pri- 
mitive. On remarquera que les contractions sont plus considérables que 
les allongements correspondants, surtout dans le cas d'une faible charge 
d'hydrogène. La densité du fil contracté était de 12,12 ; il ne s'était donc 
produit aucune condensation générale des molécules du métal. Le fil se 
rétrécit en longueur seulement. 
» Dans les expériences précédentes, on chassa l'hydrogène en exposant le 
palladium, placé dans un tube de verre, à une chaleur modérée inférieure 
au rouge, et en faisant le vide au moyen d'un aspirateur Sprengel ; mais 
on suivit aussi une autre méthode pour retirer le gaz: on employa le fil 
comme électrode positive, et l’on produisit ainsi un dégagement d'oxygène 
à sa surface. Il se forme dans ces conditions une légère couche d'oxyde de 
palladium, mais elle ne parait nullement s'opposer à l'extraction et à l'oxy- 
dation de l'hydrogène. 
» Le fil mesurait : 
Avant la charge...... rs 443,25 Différence. 
mm 
Avec l'hydrogène. ........... 449,90 + 6,68 
Après décharges: 2220 e ASJ; — 5,94 
» Le retrait du fil n'exige donc pas l'emploi d'une haute température. 
Cette expérience démontre en outre qu’on peut enlever d’une manière 
complète une forte charge d'hydrogène en l’exposant au pôle positif, pen- 
dant quatre heures dans le cas actuel. Car le fil, après ce traitement, ne 
donna point d'hydrogène lorsqu'on le chauffa dans le vide. 
» Le même fil, qui avait déjà reçu plusieurs charges d'hydrogène, fut 
encore une fois exposé à une charge maxima, afin de savoir si son allonge- 
